168 Hugo Laspeyres. [^22] 



V.-Gew. = 2-74 — 2-84; H. = 2—3; pseudomorph nach Cor- 

 dierit, Haidinger; spaltbar monotom; grün, grau, braun; 

 kanteusclimelzbar zu farblosen oder dunklem Glase; wenig oder 

 nur zum Theil schwer löslich in HCl ; schwach fettglänzend ; 

 kantendurchscheinend. 

 XI. Parophitvon Quebeck; 



Mittel aus den Analysen von Hunt (Leonhard, Jahrb. 1859, 

 p. 563); 

 V.-Gew. = 2 -705—2 -784; H. = 2-5—3; blassgrüu, graulich, 

 röthlich; serpentinartig; milde; wachsglänzend, schwach durch- 

 scheinend. 

 Xn. Killinit von Killiney und Dalkey, Dublin; 



Mittel aus öAnalysen Lehunt, Blyth, Mallet undGalbraith; 

 V.-Gew. == 2-656— 2-688; H. = 3-5—4; pseudom. nach Cor- 

 dierit oder Spodumen?; spaltbar nach 2Richtungen unter 135°, 

 graugrün, durch FcoOg oft braun, wird beim Erhitzen schwarz, 

 schwillt auf und schmilzt schwer zu weissem, blasigen Email, 

 von H3SO4 zersetzbar, nicht von HCl; schwach durchscheinend ; 

 mild; nach Rammeisberg Piiiit, dagegen Naumann. 

 XHL Pinitoid aus dem Felsittuffim Rothliegenden von Chemnitz, 

 Sachsen; 

 nach Knop (Leonhard, Jahrb. 1859, p. 558 fif.); 



a. nur mit feO ; 



b. mit feO und FcaOs ; 



V.-Gew. = 2-788; H. = 2-5; grüngrau; kryptokrystallinisch- 

 schuppig; matt, im Strich glänzend; kantendurchscheinend bis 

 undurchsichtig; Bruch feinerdig bis flach-muschlig; fettig anzu- 

 fühlen, an der Zunge haftend, in Wasser plastisch; beim Er- 

 hitzen sich bräunend, an den Kanten schmelzbar zu Glas ; lös- 

 lich in heisser H2SO4, unlöslich in HCl, 

 XIV. Grünes Steinmark von Zorge, Harz: 



nach R a m m e 1 s b e r g (Leonhard, Jahrb. 1 859, p. 563) ; 

 V.-Gew. = 3-086. 

 XV. Pinitoid aus porphyrartigem Granit von Sasbachwalden, 

 Baden; 



nach Seidel (Kenngott, Fortschritte 1860, p. 39); pseudo- 

 morph nach Oligoklas, S an db erger. 

 XVI. Onkosin von Tamsweg, Salzburg; 



nach V. Kobell (Leonhard, Jahrbuch 1859, p. 563); 

 V.-Gew. = 2-8; H. = 2; grünlichgrau bis bräunlich; in HCl 

 unlöslich, in H3SO4 löslich; schmelzbar unter Aufblähen zu 

 farblosem Glase; dichter Kaliglimmer oder magnesiareicher 

 Damourit nach Tschermak; durchscheinend, schwach fett- 

 glänzend. 

 XVIL Agalmatolith (Dillnit, zum Theil); 



Mittel aus den Analysen (Leonhard, Jahrb. 1859, p. 562); 



V.-Gew. = 2-75—2-9; H. = 2 — 3; grünlich- bis gelblichgrau 



bis fleischroth; matt oder wachsartig schimmernd; kaum 



angreifbar in HCl, löslich in heisser H0SO4 ; durchscheinend 



bis kantendurchscheinend; nur kantenschmelzbar; derb, schie- 



